SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE IQoS. 48 I 



» Comme pour les aciers au nickel, cette deuxième classe doit subir une subdivi- 

 sion, suivant que l'acier est formé de fer et de martensite; de martensite pure ou de 

 martensite et de fer y. 



» Micrographie des aciers trempés. — Les transformations micrographiques obte- 

 nues par recuit, trempe, écrouissage ou refroidissement sont identiques à celles que 

 nous avons déjà signalées pour les aciers au nickel. 



» Les aciers formant la limite entre la deuxième et la troisième classe présentent les 

 phénomènes déjà signalés. C'est ainsi que le recuit, la trempe, l'écrouissage elle refroi- 

 dissement à — 78° ont produit de la martensite dans les aciers polyédriques à 12,9 

 pour 100 j\In de la première série et 37,2 pour 100 Mn de la deuxième série. 



» Propriétés mécaniques. — Nous avons pratiqué sur ces aciers des essais à la trac- 

 tion, au choc par la méthode Frémont et à la dureté par la méthode Brinell. 



» Les résultats obtenus sont en concordance absolue avec la microslructure. 



» Les aciers perliliques offrent une charge de rupture un peu plus élevée que les 

 aciers au carbone ordinaires, et cela d'autant qu'ils contiennent plus de manganèse. 

 Ils offrent une très grande résistance au choc. Ceci prouve nettement, au contraire 

 de ce qui a été admis dans le monde métallurgique à la suite des recherches de 

 M. Hadfield, que le manganèse ne rend pas, par lui-même, les aciers fragiles et que 

 ceux-ci ne le sont que lorsque la somme C + Mn est en quantité suffisante pour 

 amener la structure martensitique. 



» Les aciers à fer y ont des propriétés mécaniques très remarquables qui ont été 

 indiquées pour la première fois par M. Hadfield. 



» Le Tableau suivant donne quelques résultats sur aciers bruts de forge : 



C. R., 1903, 0' Semestre. (T. CXXXVII, N-> 12.) 



64 



